10 
o produkta 2. budiž podotknuto, že při takových pokusných prů- 
bách vždy se obdrží zbytek rudy ve stoupovcm korytě, jenž někdy je 
velmi bohat zlatém a pro úplnost musí bud býti zpracován zvláště anebo, 
jako zde bylo, zpracuje se při dalším rozmělňování stoupov^ich pískli 
v rourovém mJýně. Podle hořejších číslic amalgamovalo se při tomto 
stoupovém pokuse 
G3% zlata v surové rudě obsaženého. 
Předběžný pokus v menším měřítku se 3 kg surové rudy rozemleté 
na jednotku sítovou č. 40 poskytl výsledek ten, že získáno 
()()-8% zlata v surové rudě obsaženého. 
Souhlasí tedy výsledky ty spolu velmi dobře. 
II. K o n c e n t r a c e z b y t k ů p o a m a 1 g a m a c i n a s p 1 a v e c h. 
Zbytky od stoup roztříděny jak obyčejně a na dvou nárazových 
a jednom kulatém splavu proprány. 
Nárazový splav I: 
5. 
Propraný produkt 
I. 
66-0 
kg 
se 
220-0 
a 
b 
Au 
v 
1 
t, 
18-0 
Ag 
6. 
) ) ) ) 
11. 
750-0 
25-6 
, , 
, , 
7. 
III. 
2268-0 
8-0 
>. 
Nárazový splav II : 
8. 
Propraný produkt 
I. 
19-0 
kg 
se 
328-8 
g 
Au 
v 
1 
t, 
52-2 
9. 
, , , , 
II. 
486-5 
10-0 
, , 
10. 
III. 
1467-5 
>. 
.. 
4-4 
.. 
>. 
Kulatý splav III 
11 . 
Propraný produkt 
I. 
13-0 
kg 
se 
203-8 
a 
b 
Au 
v 
1 
t, 
2-12 
A 
12. 
> j ' ) 
II. 
324-0 
, , 
, , 
8-8 
, , 
, , 
13. 
y ) ’ ) 
III. 
637-5 
} f 
2-6 
, , 
14. 
J 7 ' J » 
IV. 
169-5 
, , 
, , 
8-0 
, , 
, , 
15. 
Nej jemnější kal 
131-0 
, , 
, , 
7-6 
,, 
S kalnou vodou odtékající 
z kalojemu 
ušlo 
258-0 
(5890-0 kg 
Zlato v koncentrátech obsažené odpovídá 10-9% zlata obsaženého 
v surové rudě. 
III. Drcení s t o u p ov ý c h písků a zbytků z p e s t o v ý c h 
koryt (p r o d u k t č. 2) v r o u r o v é m in 1 ý n ě. 
Produkty č. 2, 5, (I, 7, 8, 9, 10 byly semlcty v rourovém mh'ně na 
sítovou jednotku č. 150 a mletá ruda spolu s jirodukty 11 — 15, dohromady 
XXI 1 1. 
